528 DES COMBINAISONS 
peu près la même que celle du quartz. Ils le rayent, mais diffici- 
lement. La matière renferme quelques grains attirables au barreau 
aimanté. L'ébullition avec l'acide chlorhydrique et l'eau régale 
l'attaque à peine. La liqueur ne contient qu'un peu de fer, d'alu- 
mine et de magnésie sans chrome. En traitant à plusieurs reprises 
par l'acide sulfurique mêlé d'acide fluorhydrique et chauffant pour 
volatiliser l'excès d'acide, puis reprenant par l’eau bouillante, on 
dissout à la fois du chrome, du fer, de l'alumine et de la magné- 
sie. Le résidu est noir, cristallin, et ne se distingue pas à l'aspect 
de la matière non attaquée. Il ne renferme plus de grains attirables 
au barreau aimanté. Du reste, l'attaque par l'acide sulfurique est 
extrêmement lente. Le fer chromé naturel, soumis à l’action des 
acides, se comporte de la même manière. 
J'ai pris la densité de la matière purifiée par un traitement fait 
à trois reprises avec un mélange d'acide fluorhydrique et sulfu- 
rique. Ce traitement lui a fait perdre les 4o pour cent environ de 
son poids, et la matière aurait continué à s'attaquer par d’autres 
traitements faits de la même manière. La densité a été trouvée 
égale à 4,79; la densité de la matière purifiée par une longue 
ébullition avec l’eau régale, traitement qui ne lui a fait perdre 
que 10 pour cent de son poids, a été trouvée égale à 4,64, à 16°. 
Analyse. — Jai fait une analyse sur 08,636 de la matière dont 
la densité a été trouvée de 4,79. Elle a été chauffée pendant 
deux heures dans le creuset d'argent avec À grammes de potasse 
pure et 18,0 de nitre. On a repris par de l’eau rendue alcaline 
(liq. A). Le résidu insoluble a été repris par l'acide chlorhy- 
drique (liq. B). Il est resté une petite quantité de matière qu'on 
a lavée à plusieurs reprises avec de l’ammoniaque pour dissoudre 
le chlorure d'argent. Ce qui reste est d'un brun noir et pèse cal- 
ciné 08,014, c'est du fer chromé qui n’a pas été attaqué. On n'a 
donc opéré que sur 08,622 de substance. 
La liqueur À a été saturée par l'acide nitrique et précipitée 
par l’ammoniaque. L’alumine obtenue a été lavée à plusieurs re- 
prises avec de l’ammoniaque pour enlever l'acide chromique 
